ET D'HISTOIRE-NATURELLE. 67 



ceffe de le remuer , en f: fervantdu rr.cme ringard, jufqu'a ce que le 

 metal ait paru fiaffifammenc oxide. On a fait de fuite la meme opera- 

 tion fur les deux autre? parties; chacune de ces oxidations a dure unc 

 heure & demie. Toute la maticre pefoit, apres 1'oxidation , deux cent 

 vingt-une livres. Le 2 aoiit fuivant, on a mis dans le fourneau de rever- 

 bere bien chaud trois cens livres de metal de cloches; lorfqu'il a ete en 

 fufion , on y a ajoute cent foixante-fix livres & demie du metal de 

 cloches oxide dans l'experience precedente, & provenant de cent cin- 

 quante livres de metal des cloches. Lorfque tout cet oxide a ete introduit 

 dans It fourneau, on a braffe, pendant un bon quart-d'heure, pour bien 

 meler le metal oxide avec le metal de cloches non oxide qui etoit en 

 parfaite fufion. 



Ayant alors retire un eiTai , on l'a trouve de nature differente du 

 metal ordinaire des cloches; a la lime , fa couleur etoit jaune, & fa 

 caflure , de couleur grife, cammencoit a paroitre fibreufe ; le cifeau s'y 

 marquoit tres-peu ; mais il etoit encore dut a limer. 



Un deuxieme effai , pris une demi-heure apres, avoit acquis tres- 

 fenfiblement de la qualite; fa couleur, a la lirne, etoit plus jaune, 6c 

 fa cafTure , plus fibreufe , ecoit plus fenfiblement cuivreufe que celle du 

 premier efTai. 



Une demi-heure apres, on a retire un troifieme efTai qui etoit d'un* 

 couleur jaune-rouge & plus doux a la lime. 



Un quatrieme efTai a ete retire une demi-heure apres; il etoit plus 

 rouge & plus fibreux que les trois premiers; il paroifToit aufli bien 

 plus malleable, 



Un cinquieme efTai, pris une demi-heure apres, avoit acquis fenfi- 

 blement du nerf , de la du&ilire & une couleur rouge. 



On a continue ainii a retirer des effais , de demi-heure en demi- 

 heure, jufqu'au dixieme; tous out fucceffivement prefente det couleurs 

 plus rouges , un tilTu plus fibreux & l'apparence de plus en plus cui- 

 vreufe. Le dixieme fe rapprochant beaucoup de la nature du cuivre, 

 on a cru devoir terminer TarTinage en augmentant le feu. La porte du 

 fourneau a etefablee, & le feu vif continue pendanc une demi-heure. 

 Ayant enfuite retire un onzieme efTai , on l'a trouve encore plus rouge 

 & plus fibreux que le dixieme; alors on a coule le cuivre a l'aide d'une 

 cuiller , en ayant foin de repoufTer avec un ringard les fcories au fond 

 du fourneau. Pendant que Ton couloit le produit de cette fonte dans 

 des lingotieres, on voyoit une funiee epaiffe & blanche qui Tortoit 

 du metal en fufion & qui t'arretoit fur les corps qu'on lui oppofoit 

 fous la forme d'une poudre blanche. A la furface des lingots coules, 

 on diftinguoit de petites criftallifations blanches & en aiguilles ; c etoic 

 de l'oxide d'etain. Le produit obtcnu en cuivre etoic de deux cent 



Jp»e I, Part. 1 , an * e . NiyOSE. I 3 



